434 



treten der Quarz-Kryställchen — so bemerkt Lehmann — ist derart, dass 

 eine gleiche Entstehung wie die der erwähnten Augite, Tridymite anzu- 

 nehmen: Auskrystallisation aus einer durch Einschmelzung von Gesteins- 

 Einschlüssen entstehenden Schmelzmasse. 



V.Gerichten: über den ober fränkischen Eklogit. (Mittheil. a. 

 d. Laborat. f. angewandte Chem. d. Univers. Erlangen von A. Hilger, in 

 d. Ann. d. Chem. u. Pharm. 171. Bd. S. 183—199.) Die vorliegende Ab- 

 handlung wird Vielen sehr willkommen sein, weil über die chemische Zu- 

 sammensetzung des Eklogits ausser einer einzigen Bausch-Analyse von 

 Mauthner 1 nichts bekannt war und nur die mineralogische Constitution 

 des Gesteins neuerdings durch R. v. Dräsche eingehender geschildert wurde 2 . 

 v. Gerichten führte zunächst die Analysen von drei Eklogiten aus, näm- 

 lich 1) von Eppenreuth bei Hof. Derselbe enthält rothbraunen Granat, 

 ocÖ.202, bis zu 5 Mm. Grösse, ferner grasgrünen Omphacit, oft unter- 

 brochen von strahligem Disthen und hellen Quarz-Körnern. Auch bemerkt 

 man einige Nadeln von Apatit und Körnchen von Eisenkies. Spec. Gew. 

 = 3,40. 2) Eklogit von Silberbach bei Conradsreuth. Mit vorwaltend 

 lauchgrünem Omphacit und grossen, aber unvollständig ausgebildeten Gra- 

 naten, wenig Disthen und Quarz. Spec. Gew. = 3,42. 3) Eklogit von 

 Markt Schorgast. Enthält Granat von 1 Mm. Grösse, schwarzbraune Adern 

 von Karinthin, hellgrünen Smaragdit mit wenigem Omphacit und Disthen 

 und ist durch Reichthum an accessorischen Gemengtheilen ausgezeichnet : 

 Muscovit, Biotit, Oligoklas, Hyacinth, Olivin, Apatit, Magnetkies, Eisenkies. 

 Spec. Gew. = 3,43. 



git von: 



Eppenreuth 



Silberbach 



Schorgast 



Kieselsäure . 



. 57,10 . . 



. 55,00 . 



. 48,81 



Thonerde . . 



. 11,66 . . 



. 13,54 . . 



. 16,25 



Eisenoxyd 



. 2,84 . . 



. 2,74 . . 



. 6,00 



Eisenoxydul . 



. 3,22 . . 



. 3,37 . . 



. 7,48 



Manganoxydul 



. 0,31 . . 



. 0,20 . . 



. 0,43 



Magnesia . . 



. 6,37 . . 



. 10,21 . . 



. 7,52 



Kalkerde . . 



. 13,80 . . 



. 12,09 . . 



. 9,72 



Kali . . . 



. 0,81 . . 



. 0,50 . . 



. 0,46 



Natron . . . 



. 2,21 . . 



. 2,10 . . 



. 2,64 



Wasser . . 



. 0,54 . . 



. 0,32 . . 



. 0,12 





98,92 



100,07 



99,43. 



Während die Eklogite von Eppenreuth und Silberbach eine ähnliche 

 Zusammensetzung besitzen, stimmt der von Schorgast mehr mit dem durch 

 Mauthner analysirten von Eibiswald überein. — v. Gerichten untersuchte 

 auch die Granate dieser drei Eklogite. 



1 Jahrb. 1873, S. 323. 



2 Jahrb. 1872, S. 650. 



